67 



menhangen, da sie von KorundkOrnern durchsetzt erscheinen. 

 Im Diinnschliff nach dem Querbruch ist es oft nur die zeilen- 

 artige Anordnung der getrennten Erzkornchen, welche die 

 Schieferung andeutet. — 



Nebengemengteilesindin verschieclenenArtenund Mengendem 

 Smirgel beigemengt. Die reinen Qualitaten sind makroskopisch 

 mehr oder weniger frei davon. Solche Gemengteile, die, wenn 

 in groBerer Menge vorhanden, den Smirgel untauglich machen, 

 sind vor allem heller Glimmer, dann Pyrit, auch Chlorit, Diaspor, 

 Turmalin, sowie eine Anzahl mikroskopisch kleiner Mineralien. 



Der helle Glimmer, das weitaus haufigste Nebengemengteil 

 des Smirgels, ist teils Muskovit teils namentlich Margarit. 

 Man ist oft nicht in der Lage, beide Mineralien selbst auf 

 mikroskopischem Wege voneinander zu unterscheiden. Hauft 

 sich der Glimmer an, so entstehen in der Regel mehr oder 

 weniger geschieferte Smirgelvarietaten, weil die Glimmerlamellen 

 sich parallel der Streckung der Korner einzustellen pflegen. 

 Sie leiten zura schiefrigen Smirgel iiber. 



Der Pyrit ist ein sehrhaufigerNebengemengteil desSmirgels, 

 ja bei gewissen Lagerstattenpartien (Kakoryakas) wird er zum 

 charakteristischen Ubergemengteil. Er kommt hauptsachlich 

 eingesprengt vor, teils in kleinen bis feinen Kornern (Kalathas), 

 teils in vereinzelten groBeren Kornern und Kornaggregaten 

 (Kato Briadi von Aspalathropos). In Kakoryakas tritt er in 

 kleineren und groBeren Kornern und elliptischen oder unregel- 

 maBigen Kornaggregaten auf, die die sehr feinkornige matt 

 schwarzliche Smirgelgrundmasse dicht erfiillen und beflecken. 

 Durch Yerwitterung des feingesprengten Pyrits bekommt der 

 Smirgel eine gelbgriine bis gelbliche Farbe (Kalathas), wird 

 matt und verliert oft den Zusammenhalt seiner Korner. Pyrit- 

 haltiger Smirgel gilt als untauglich. 



Der Chlorit bildet vereinzelte Blattchen in der Smirgel- 

 masse, ebenso der Diaspor. Ersterer wird bei Tschekmak 

 nicht erwahnt. Bei Kramer (kleinasiatischer Smirgel) ist er 

 als Umwandlungsprodukt von Biotit angegeben. 



Der Turmalin bildet in der Regel kleine bis staubformige 

 Korner, und gewisse Partien des Smirgels erscheinen voll- 

 kommen damit durchtrankt (vg. mikr. Beschaff. S. 101 — 102). Bei 

 groBer Feinheit der Turmalinkorner sehen solche Partien matt 

 aus. In Rissen derselben setzen sich groBere Turmalinkorner 

 und kleinere -krystallchen ab. Deutliche Turmalinkrystallchen 

 im Smirgel sind selten. Nach Tschermak schliefit der Turmalin 

 oft Korner, von Korund, ebenso Eisenpartikeln, haufig auch 

 Rutilkrystallchen ein. 



5* 



